zo6 17 5 4. Jul. Aug. Septembu 



§. II. z:o A. f. Under afblåsningex> i dicge- 

 len hade åfvenvål utur denna regulus fegrat några 

 Xmå hvita och fmidiga korn, fom myeket litet 

 voro med den (limma faftlodde , utan vid minfta 

 pårorande fluppo lofa. 



§^ zz. De gemcnfamma cgenfkaper af dcf- 

 fa och de förut genom fegring ( §. . 2:0 A. a. ) 

 erhaldna fmidiga metal- kornen, åro, at de haf- 

 '^'^a varit mjuka, fmidiga och låttfmålta, få at de 

 i eiden långt forr glogningen varit flytande. Eljeft 

 hafva de i några omftåndigheter varit fkilde, fä 

 at en del ftrax efter^fmältningen blifvit calcinerade 

 med en hvit kalk 5 en del hafva ock vid fmältnin- 

 gen blifvit calcinerade til brunaktig kalk, fom 

 betåkt ytan och ofta (kjutit upp och våxt til en 

 dubbelt ftorre i;ymd, ån fjelfva kornet förut hadc^ 

 Defia hafva uti fkedvatten til någon del kunnat 

 iiplofas, men altid blifvit corroderade til en hvit 

 kalk: med fpiritus Salis Amoniaci gifvit et blått 

 cxtra£t och med Borax gått til et mörkt opaft 

 glas, lom i början haft en olivåtre farg, mera 

 dilueradt, blifvit ljus -grönt och klärt. Defla 

 fkiljaktigheter uti metall - kornen vifa fydeligen 

 någon olika blanning af främmande åmnen uti 

 demra Bly-erts. 



23. En los, grofbladig och glånfande Bly- 

 erts 3 beitående af mjukare och bojeliga Lameller, 

 merendels uti en jåmnfidig oordentelig figur, 

 tagen vid Riddarhyttan och Baftnäs Grufvan , har 

 både uti räftning och fmåltning varit af enahanda 

 beikafFenhet med fotegäende ifrån Bisbergs-klak: 

 hvarfore det år onödigt vidlyftigare derom något 

 anföra. 



§.24- 



